( "i^ ) 



fondu pendant plusieurs heures au sein d'une atmosphère oxydante chargée 

 de vapeur d'eau. 



)) Pour réaliser ces conditions, on place un creuset de porcelaine (') haut 

 (le o™,o3 environ, contenant le tiers de son volume de chlorure anhydre, 

 dans un autre creuset haut de o™,o5 et recouvert d'une lame de platine, dont 

 les hords à demi rabattus dépassent de quelques millimètres le grand 

 creuset, et qui ne repose sur lui que par quelques points. 



» Le tout est chauffé au-dessus d'un bec Bunsen ouvert de telle sorte 

 que le chlorure soit maintenu au rouge-cerise et que les gaz qui pénètrent 

 dans l'intérieur de l'appareil ne soient pas réducteurs. 



» Il faut éviter une température trop basse, parce que l'oxyde rouge 

 pourrait être mélangé de sesquioxyde ou d'oxychlorure; une température 

 trop élevée, en provoquant un dégagement abondant de vapeurs de chlo- 

 rure, apporterait ainsi un obstacle à l'entrée des gaz extérieurs, qui sont les 

 agents actifs dans ce procédé. 



» Pendant toute la durée de l'expérience, il se dégage de l'acide chlorhv- 

 drique, mêlé peut-être de chlore en petite quantité, et il se dépose sur 

 les parois intérieure et extérieure du petit creuset une abondante cristalli- 

 sation, composée d'octaèdres opaques et doués d'un vif éclat métallique. 



» Les cristaux sont d'autant plus gros que l'on a prolongé davantage 

 l'opération, en prenant soin de rajouter de temps en temps du chlorure, 

 afin de remplacer celui qui a été sublimé ou décomposé. 



; » Une bonne préparation demande au moins cinq à six heures et ne 

 doit être arrêtée, après la dernière addition de chlorure, qu'au moment où 

 le dégagement d'acide chlorhydrique a presque cessé. 



» L'oxyde rouge, débarrassé des parties légères à l'aide de quelques dé- 

 cantations rapides, est lavé à l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il ne lui cède 

 plus de chlorure et séché au delà de loo". 



» Ainsi préparé, le produit obtenu présente tous les caractères de la haus- 

 mannite : soumis à l'action d'une forte chaleur, il ne change pas de poids, 

 quand il a été préparé dans un creuset de platine; sa densité li,So, prise 

 sur des grains à peu près uniformes, sa dureté 5,5, ainsi que la coulein- de 

 sa poussière, sont exactement les mêmes que celles de l'oxyde naturel ; enfin 

 cette identité est confirmée par la forme des cristaux. 



(') Avec les creusets de platine les cristaux sont plus petits, mais pins ; ceux que l'on 

 trouve sur la paroi externe des creusets de porcelaine atteignent parfois o""",5, mais ils con- 

 tiennent un peu de silice. 



